544 C TT I 



Il s'unit bien avec le fer par la soudure , mais moins bien 

 par la fusion, au moins dans les petites opérations ; car il pa- 

 roît que dans les grands travaux métallurgiques , le fer con- 

 tenu dans le minerai se combine fort bien avec le cuivre. J'ai 

 du laiton de Sibérie qui attire assez fortement le barreau ai- 

 manté, quoiqu'il ne contienne pas la moindre parcelle de fer 

 visible à la loupe. Et il est probable que le fer qui s'y trouve 

 combiné , l'est plutôt avec le cuivre qu'avec le zinc , pour le- 

 quel il a très-peu d'affinité. 



Le cuivre se combine très-bien avec l'arsenic , et forme un 

 alliage blanc et fragile ; en y ajoutant du zinc, on obtient un 

 métal parfaitement semblable au cuivre blanc de la Chine ; 

 mais il y a dans cette opération un tour de main dont on 

 fait un secret. M. Engstroem prétend que le cuivre blanc est 

 un alliage de cuivre, de nickel et de zinc, sans mélange d'ar- 

 senic ; il a fait quelques essais pour Timiter, mais il a éprouvé 

 des difficultés. {Joiirn. des Min. n." 9 , p. 89. ) 



Le cuivre a la plus grande affinité avec le zinc ; leur alliage 

 s« fait de deux manières , par la fusion et par la cémenta- 

 tion. Lorsqu'on fond ensemble le régule du zinc avec trois ou 

 quatre parties de cuivre , on a un métal d'une belle couleur 

 d'or, mais qui n'a que fort peu de ductilité , tel est l'or de 

 Manheim. Celui qu'on obtient en faisant cémenter des la- 

 mes de cuivre avec la calamine ou oxyde de zinc natif, mêlé 

 de poudre de charbon , est dune couleur plus pâle ; mais il 

 jouit à peu près de la même ductilité: que le cuivre pur; c'est 

 ce qu'on nomme cuivre jaune ou laiton , dont les usages sont 

 si multipliés. Dans celte opération , le cuivre se charge d'un 

 cinquième ou même d'un quart de zinc , qui le garantit en 

 grande partie de la rouille. 



Dans l'alliage du cuivre et du zinc , la combinaison de ces 

 deux métaux est si parfaite , que non-seulement ils se pénè- 

 trent réciproquement , mais que le cuivre éprouve une con- 

 densation considérable ; car, quoique le zinc soit plus léger 

 que le cuivre , leur alliage devient plus pesant que le cuivre 

 pur; le poids d'un pied cube de cuivre fondu est de 545 livres, 

 et un pied cube de laiton en pèse 587. 



Quand le cuivre a passé par la filière , un pied cube pèse 

 621 livres ; c'est de tous les métaux celui qui se comprime le 

 plus. 



L'alliage du laiton avec une petite quantité d'étain, fontie 

 le bronze dont on fait les pièces d'artillerie , les statues, les 

 médailles , etc. Lorsqu'on ajoute au cuivre une quantité d'é- 

 tain assez considérable pour lui ôter sa ductilité , on a l'ai- 

 rain ou le métal des cloches , où l'étaln entre pour un quart. 



Le cuivre se combine parfaitement avvc l'étain, soil par la 



